— 78 — 



11 cloruro di cesio da noi usato si dimostrò, all'analisi, sufficientemente 

 puro ; dalla curva di raffreddamento del sale fuso il suo punto di solidifica- 

 zione risulta a 639°; quando tutta la massa è solida, si nota ancora un punto 

 di arresto a 450°, dovuto senza dubbio a sviluppo di calore di un punto di 

 trasformazione allo stato solido, già avvertito da Zemczuzny e Rambach. 



Secondo questi autori, i due punti giacciono rispettivamente a 646° e 

 a 451°. 



Dei punti di solidificazione e degli altri sali venne detto in Note pre- 

 cedenti. 



1. Il sistema CsCl — Cu GÌ. 



La tendenza a combinarsi dei cloruri alcalini del sottogruppo del po- 

 tassio col cloruro rameoso pare aumentare dal potassio agli omologhi supe- 

 riori ; cosicché, mentre per il cloruro potassico è noto un solo composto prepa- 

 rato da soluzioni acquose dei componenti, e confermato dall'analisi termica, 

 per il cloruro di rubidio ne esistono due studiati da uno di noi, tanto per via 

 umida, quanto coU'analisi termica. È da notarsi che questi composti com- 

 plessi cristallizzano dalle loro soluzioni acquose allo stato anidro. 



Del cloruro di cesio col cloruro rameoso vennero dal Wells (') isolati 

 da soluzioni acquose tre composti diversi : due anidri, 'Cs CI • 2 Cu CI ; 3 Cs CI • 

 2 Cu CI, e uno idrato 3 Cs CI ■ CuCl • 2 H, 0. 



Dal punto di solidificazione del cloruro di cesio la curva di cristalliz- 

 zazione primaria discende sino alla temperatura di trasformazione (450°) a 

 circa 30 mol. Vo di Cu CI, ove si nota au evidente gomito; indi tende sino 

 a circa 320° e a 42 mol. Vo di CuCl, ove si nota un nuovo gomito. Di poi 

 discende ad un punto eutettico a 236°, per risalire a un punto massimo a 

 circa 274° e a 66,6 mol. 7o di Cu CI. Da questo la curva ridiscende ad un 

 secondo punto eutettico a 77 mol. di CuCl e a 215*" circa, per risalire poi 

 direttamente al punto di solidificazione del cloruro rameoso. 



Il punto d'arresto dovuto alla trasformazione del cloruro di cesio si nota 

 nelle curve di raffreddamento delle miscele da 0 a 30 mol. Vo di CuCl; di 

 esso però non si possono dare le durate, che sono sempre assai lievi e non 

 calcolabili esattamente. 



Le curve di raffreddamento delle miscele da 0 a 42" mol. Vo di CuCl 

 hanno un punto di arresto a 320" circa, che ha la sua durata massima a 

 40 mol. Vo di Cu CI. Lo sviluppo di calore, a cui si deve questo arresto, è 

 certamente dovuto alla formazione di un composto decomponibile per fusione ; 

 la sua composizione sarà quindi: 3 Cs CI -2 Cu CI. 



Come venne già detto, alla concentrazione di 66,6 mol. Vo di Cu CI cor- 

 risponde un massimo nella curva di cristallizzazione primaria; la curva di 



(') Zfit. f. an. 5, 306, aa. 1894. 



